مقاومت الکتریکی عناصر (صفحه اطلاعات)
مقاومت الکتریکی

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| دما | 80 K (-۱۹۳ °C) | 273 K (۰ °C) | 293 K (۲۰ °C) | 298 K (۲۵ °C) | 300 K (۲۷ °C) | 500 K (۲۲۷ °C) |
3 Li لیتیوم: 3 Li لیتیوم
| use | 10.0 nΩm | 85.3 nΩm | 92.8 nΩm | 94.7 nΩm | 95.5 nΩm |  |
| CRC (10-8 Ωm) | 1.00 | 8.53 | 9.28 | 9.47 | 9.55 |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 9.28 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۹٫۴
4 Be برلیم: 4 Be برلیم
| use | 0.75 nΩm | 30.2 nΩm | 35.6 nΩm | 37.0 nΩm | 37.6 nΩm | 99 nΩm |
| CRC (10-8 Ωm) | 0.075 | 3.02 | 3.56 | 3.70 | 3.76 | 9.9 |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 3.56 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۴
5 B بور: 5 B بور
| use |  |  | 1.5×104 Ωm |  |  |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 1.5×1012 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) > 1012
6 C کربن (الماس): 6 C کربن (الماس)
use: 
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 0.8 [sic] |  |  |  |
6 C کربن (گرافیت): 6 C کربن (گرافیت)
use: 
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 1375 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) about 1000 - direction dependent
11 Na سدیم: 11 Na سدیم
| use | 8.0 nΩm | 43.3 nΩm | 47.7 nΩm | 48.8 nΩm | 49.3 nΩm |  |
| CRC (10-8 Ωm) | 0.80 | 4.33 | 4.77 | 4.88 | 4.93 |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 4.77 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۴٫۷
12 Mg منیزیوم: 12 Mg منیزیوم
| use | 5.57 nΩm | 40.5 nΩm | 43.9 nΩm | 44.8 nΩm | 45.1 nΩm | 78.6 nΩm |
| CRC (10-8 Ωm) | 0.557 | 4.05 | 4.39 | 4.48 | 4.51 | 7.86 |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 4.39 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۴٫۴
13 Al آلومینیوم: 13 Al آلومینیوم
| use | 2.45 nΩm | 24.17 nΩm | 26.50 nΩm | 27.09 nΩm | 27.33 nΩm | 49.9 nΩm |
| CRC (10-8 Ωm) | 0.245 | 2.417 | 2.650 | 2.709 | 2.733 | 4.99 |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 2.6548 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۲٫۶۵
14 Si سیلیسیوم: 14 Si سیلیسیوم
use: 
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 105 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) about ۱۰۰۰۰۰
15 P فسفر: 15 P فسفر
use: 
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | (white) 10 [sic] |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۱۰
16 S گوگرد: 16 S گوگرد
| use |  |  | (amorphous) 2×1015 Ωm |  |  |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | (amorphous) 2×1023 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) > 1023
17 Cl کلر: 17 Cl کلر
| use |  |  | > 10 Ωm |  |  |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | >109 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) > 1010
19 K پتاسیم: 19 K پتاسیم
| use | 13.4 nΩm | 64.9 nΩm | 72.0 nΩm | 73.9 nΩm | 74.7 nΩm |  |
| CRC (10-8 Ωm) | 1.34 | 6.49 | 7.20 | 7.39 | 7.47 |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 7.2 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۷
20 Ca کلسیم: 20 Ca کلسیم
| use | 6.5 nΩm | 31.1 nΩm | 33.6 nΩm | 34.2 nΩm | 34.5 nΩm | 60. nΩm |
| CRC (10-8 Ωm) | 0.65 | 3.11 | 3.36 | 3.42 | 3.45 | 6.0 |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 3.36 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۳٫۴
21 Sc اسکاندیوم: 21 Sc اسکاندیوم
use: (room temperature) (alpha, polycrystalline) calculated 562 nΩm
CRC (10-8 Ωm): (290 K–300 K) ۵۶٫۲
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (alpha, amorphous) 70.9
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (alpha, crystalline) 26.9
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (alpha, polycrystalline) calculated from single crystal values 56.2
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 56.2 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۵۵
22 Ti تیتانیوم: 22 Ti تیتانیوم
| use |  | 0.39 µΩm | 0.420 µΩm |  |  |  |
| CRC (10-8 Ωm) |  | 39 |  |  |  |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 42.0 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۴۰
23 V وانادیوم: 23 V وانادیوم
| use | 24.1 nΩm | 181 nΩm | 197 nΩm | 201 nΩm | 202 nΩm | 348 nΩm |
| CRC (10-8 Ωm) | 2.41 | 18.1 | 19.7 | 20.1 | 20.2 | 34.8 |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 19.7 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۲۰
24 Cr کروم: 24 Cr کروم
| use |  | 118 nΩm | 125 nΩm | 126 nΩm | 127 nΩm | 201 nΩm |
| CRC (10-8 Ωm) |  | 11.8 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 20.1 |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 12.5 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۱۲٫۷
25 Mn منگنز: 25 Mn منگنز
| use | 1.32 µΩm | 1.43 µΩm | 1.44 µΩm | 1.44 µΩm | 1.44 µΩm | 1.49 µΩm |
| CRC (10-8 Ωm) | 132 | 143 | 144 | 144 | 144 | 149 |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 144 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۱۶۰
26 Fe آهن: 26 Fe آهن
| use | 6.93 nΩm | 85.7 nΩm | 96.1 nΩm | 98.7 nΩm | 99.8 nΩm | 237 nΩm |
| CRC (10-8 Ωm) | 0.693 | 8.57 | 9.61 | 9.87 | 9.98 | 23.7 |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 9.61 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۹٫۷
27 Co کبالت: 27 Co کبالت
| use |  | 56 nΩm | 62.4 nΩm |  |  |  |
| CRC (10-8 Ωm) |  | 5.6 |  |  |  |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 6.24 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۶
28 Ni نیکل: 28 Ni نیکل
| use | 5.45 nΩm | 61.6 nΩm | 69.3 nΩm | 71.2 nΩm | 72.0 nΩm | 177 nΩm |
| CRC (10-8 Ωm) | 0.545 | 6.16 | 6.93 | 7.12 | 7.20 | 17.7 |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 6.93 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۷
29 Cu مس: 29 Cu مس
| use | 2.15 nΩm | 15.43 nΩm | 16.78 nΩm | 17.12 nΩm | 17.25 nΩm | 30.90 nΩm |
| CRC (10-8 Ωm) | 0.215 | 1.543 | 1.678 | 1.712 | 1.725 | 3.090 |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 1.678 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۱٫۷
30 Zn روی: 30 Zn روی
| use | 11.5 nΩm | 54.6 nΩm | 59.0 nΩm | 60.1 nΩm | 60.6 nΩm | 108.2 nΩm |
| CRC (10-8 Ωm) | 1.15 | 5.46 | 5.90 | 6.01 | 6.06 | 10.82 |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 5.9 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۵٫۹
31 Ga گالیوم: 31 Ga گالیوم
use: 
| CRC (10-8 Ωm) |  | 13.6 |  |  |  |  |
LNG (10-8 Ωm): (۳۰ °C) 25.795
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۱۴
32 Ge ژرمانیوم: 32 Ge ژرمانیوم
use: 
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 53000 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) about ۵۰۰۰۰
33 As آرسنیک: 33 As آرسنیک
| use |  |  | 333 nΩm |  |  |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 33.3 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۳۰
34 Se سلنیوم: 34 Se سلنیوم
use: 
| LNG (10-8 Ωm) |  | (amorphous) 1.2 [sic] |  |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) high
35 Br بروم: 35 Br بروم
| use |  |  | 7.8×1010 Ωm |  |  |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 7.8×1018 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) > 1018
37 Rb روبیدیوم: 37 Rb روبیدیوم
| use | 26.5 nΩm | 115 nΩm | 128 nΩm | 131 nΩm | 133 nΩm |  |
| CRC (10-8 Ωm) | 2.65 | 11.5 | 12.8 | 13.1 | 13.3 |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 12.8 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۱۲
38 Sr استرانسیوم: 38 Sr استرانسیوم
| use | 36.4 nΩm | 123 nΩm | 132 nΩm | 134 nΩm | 135 nΩm | 222 nΩm |
| CRC (10-8 Ωm) | 3.64 | 12.3 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 22.2 |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 13.2 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۱۳
39 Y ایتریوم: 39 Y ایتریوم
use: (room temperature) (alpha, polycrystalline) 596 nΩm
CRC (10-8 Ωm): (290 K–300 K) ۵۹٫۶
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (alpha, amorphous) 72.5
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (alpha, crystalline) 35.5
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (alpha, polycrystalline) 59.6
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 59.6 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۵۶
40 Zr زیرکونیوم: 40 Zr زیرکونیوم
| use | 66.4 nΩm | 388 nΩm | 421 nΩm | 429 nΩm | 433 nΩm | 765 nΩm |
| CRC (10-8 Ωm) | 6.64 | 38.8 | 42.1 | 42.9 | 43.3 | 76.5 |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 42.1 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۴۲
41 Nb نیوبیوم: 41 Nb نیوبیوم
| use |  | 152 nΩm |  |  |  |  |
| CRC (10-8 Ωm) |  | 15.2 |  |  |  |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  | 15.2 |  |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۱۵
42 Mo مولیبدن: 42 Mo مولیبدن
| use | 4.82 nΩm | 48.5 nΩm | 53.4 nΩm | 54.7 nΩm | 55.2 nΩm | 106 nΩm |
| CRC (10-8 Ωm) | 0.482 | 4.85 | 5.34 | 5.47 | 5.52 | 10.6 |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 5.34 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۵
43 Tc تکنسیوم: 43 Tc تکنسیوم
use: 
LNG (10-8 Ωm): (۱۰۰ °C) 22.6
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۲۰
44 Ru روتنیوم: 44 Ru روتنیوم
| use |  | 71 nΩm |  |  |  |  |
| CRC (10-8 Ωm) |  | 7.1 |  |  |  |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  | 7.1 |  |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۷٫۱
45 Rh رودیوم: 45 Rh رودیوم
| use |  | 43.3 nΩm |  |  |  |  |
| CRC (10-8 Ωm) |  | 4.3 |  |  |  |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  | 4.33 |  |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۴٫۳
46 Pd پالادیوم: 46 Pd پالادیوم
| use | 17.5 nΩm | 97.8 nΩm | 105.4 nΩm | 107.3 nΩm | 108.0 nΩm | 179.4 nΩm |
| CRC (10-8 Ωm) | 1.75 | 9.78 | 10.54 | 10.73 | 10.80 | 17.94 |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 10.54 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۱۰
47 Ag نقره: 47 Ag نقره
| use | 2.89 nΩm | 14.67 nΩm | 15.87 nΩm | 16.17 nΩm | 16.29 nΩm | 28.7 nΩm |
| CRC (10-8 Ωm) | 0.289 | 1.467 | 1.587 | 1.617 | 1.629 | 2.87 |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 1.587 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۱٫۶
48 Cd کادمیوم: 48 Cd کادمیوم
| use |  | 68 nΩm |  |  |  |  |
use: (۲۲ °C) 72.7 nΩm
| CRC (10-8 Ωm) |  | 6.8 |  |  |  |  |
LNG (10-8 Ωm): (۲۲ °C) 7.27
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۷
49 In ایندیوم: 49 In ایندیوم
| use |  | 0.080 µΩm | 83.7 nΩm |  |  |  |
| CRC (10-8 Ωm) |  | 8.0 |  |  |  |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 8.37 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۸
50 Sn قلع: 50 Sn قلع
| use |  | 115 nΩm |  |  |  |  |
| CRC (10-8 Ωm) |  | 11.5 |  |  |  |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  | 11.5 |  |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۱۱
51 Sb آنتیموان: 51 Sb آنتیموان
| use |  | 0.39 µΩm | 417 nΩm |  |  |  |
| CRC (10-8 Ωm) |  | 39 |  |  |  |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 41.7 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۴۰
52 Te تلوریوم: 52 Te تلوریوم
use: 
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | (5.8–33)×۱۰³ |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) about ۱۰۰۰۰
53 I ید: 53 I ید
| use |  | 1.3×107 Ωm |  |  |  |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  | 1.3×1015 |  |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) > 1015
55 Cs سزیوم: 55 Cs سزیوم
| use | 41.6 nΩm | 187 nΩm | 205 nΩm | 208 nΩm | 210 nΩm |  |
| CRC (10-8 Ωm) | 4.16 | 18.7 | 20.5 | 20.8 | 21.0 |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 20.5 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۲۰
56 Ba باریوم: 56 Ba باریوم
| use | 68.3 nΩm | 302 nΩm | 332 nΩm | 0.340 µΩm | 343 nΩm | 724 nΩm |
| CRC (10-8 Ωm) | 6.83 | 30.2 | 33.2 | 34.0 | 34.3 | 72.4 |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 33.2 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۳۵
57 La لانتان: 57 La لانتان
use: (room temperature) (alpha, polycrystalline) 615 nΩm
CRC (10-8 Ωm): (290 K–300 K) ۶۱٫۵
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (alpha, polycrystalline) 61.5
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 61.5 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۶۱
58 Ce سریوم (beta, hex): 58 Ce سریوم (beta, hex)
use: (room temperature) (beta, polycrystalline) 828 nΩm
CRC (10-8 Ωm): (beta, hex) (290 K–300 K) 82.8
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (beta, polycrystalline) 82.8
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | (beta, hex) 82.8 |  |  |  |
58 Ce سریوم (gamma, cubic): 58 Ce سریوم (gamma, cubic)
use: (room temperature) (gamma, polycrystalline) 744 nΩm
| CRC (10-8 Ωm) |  |  |  | 74.4 |  |  |
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (gamma, polycrystalline) 74.4
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۷۴
59 Pr پرازئودیمیوم: 59 Pr پرازئودیمیوم
use: (room temperature) (alpha, polycrystalline) 0.700 µΩm
CRC (10-8 Ωm): (290 K–300 K) ۷۰٫۰
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (alpha, polycrystalline) 70.0
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 70.0 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۷۰
60 Nd نئودیمیوم: 60 Nd نئودیمیوم
use: (room temperature) (alpha, polycrystalline) 643 nΩm
CRC (10-8 Ωm): (290 K–300 K) ۶۴٫۳
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (alpha, polycrystalline) 64.3
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 64.3 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۶۴
61 Pm پرومتیوم: 61 Pm پرومتیوم
use: (room temperature) estimated 0.75 µΩm
CRC (10-8 Ωm): (290 K–300 K) 75 est.
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (alpha, polycrystalline) 75 estimated
| LNG (10-8 Ωm) |  |  |  | 64.0 |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۷۵
62 Sm ساماریوم: 62 Sm ساماریوم
use: (room temperature) (alpha, polycrystalline) 0.940 µΩm
CRC (10-8 Ωm): (290 K–300 K) ۹۴٫۰
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (alpha, polycrystalline) 94.0
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 94.0 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۹۴
63 Eu اروپیوم: 63 Eu اروپیوم
use: (room temperature) (polycrystalline) 0.900 µΩm
CRC (10-8 Ωm): (290 K–300 K) ۹۰٫۰
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (polycrystalline) 90.0
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 90.0 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۹۰
64 Gd گادولینیوم: 64 Gd گادولینیوم
use: (room temperature) (alpha, polycrystalline) 1.310 µΩm
CRC (10-8 Ωm): (290 K–300 K) ۱۳۱
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (alpha, amorphous) 135.1
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (alpha, crystalline) 121.7
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (alpha, polycrystalline) 131.0
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 131 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۱۳۰
65 Tb تربیوم: 65 Tb تربیوم
use: (room temperature) (alpha, polycrystalline) 1.150 µΩm
CRC (10-8 Ωm): (290 K–300 K) ۱۱۵
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (alpha, amorphous) 123.5
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (alpha, crystalline) 101.5
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (alpha, polycrystalline) 115.0
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 115 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۱۲۰
66 Dy دیسپروزیوم: 66 Dy دیسپروزیوم
use: (room temperature) (alpha, polycrystalline) 926 nΩm
CRC (10-8 Ωm): (290 K–300 K) ۹۲٫۶
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (alpha, amorphous) 111.0
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (alpha, crystalline) 76.6
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (alpha, polycrystalline) 92.6
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 92.6 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۹۱
67 Ho هولمیوم: 67 Ho هولمیوم
use: (room temperature) (polycrystalline) 814 nΩm
CRC (10-8 Ωm): (290 K–300 K) ۸۱٫۴
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (amorphous) 101.5
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (crystalline) 60.5
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (polycrystalline) 81.4
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 81.4 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۹۴
68 Er اربیوم: 68 Er اربیوم
use: (room temperature) (polycrystalline) 0.860 µΩm
CRC (10-8 Ωm): (290 K–300 K) ۸۶٫۰
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (amorphous) 94.5
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (crystalline) 60.3
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (polycrystalline) 86.0
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 86.0 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۸۶
69 Tm تالیوم: 69 Tm تالیوم
use: (room temperature) (polycrystalline) 676 nΩm
CRC (10-8 Ωm): (290 K–300 K) ۶۷٫۶
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (amorphous) 88.0
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (crystalline) 47.2
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (polycrystalline) 67.6
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 67.6 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۷۰
70 Yb ایتربیوم: 70 Yb ایتربیوم
use: (room temperature) (beta, polycrystalline) 0.250 µΩm
CRC (10-8 Ωm): (290 K–300 K) ۲۵٫۰
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (beta, polycrystalline) 25.0
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 25 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۲۸
71 Lu لوتسیوم: 71 Lu لوتسیوم
use: (room temperature) (polycrystalline) 582 nΩm
CRC (10-8 Ωm): (290 K–300 K) ۵۸٫۲
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (amorphous) 76.6
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (crystalline) 34.7
CR2 (10-8 Ωm): (room temperature) (polycrystalline) 58.2
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 58.2 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۵۶
72 Hf هافنیوم: 72 Hf هافنیوم
| use | 67.5 nΩm | 304 nΩm | 331 nΩm | 337 nΩm | 0.340 µΩm | 631 nΩm |
| CRC (10-8 Ωm) | 6.75 | 30.4 | 33.1 | 33.7 | 34.0 | 63.1 |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 33.1 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۳۰
73 Ta تانتال: 73 Ta تانتال
| use | 26.2 nΩm | 122 nΩm | 131 nΩm | 134 nΩm | 135 nΩm | 229 nΩm |
| CRC (10-8 Ωm) | 2.62 | 12.2 | 13.1 | 13.4 | 13.5 | 22.9 |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 13.5 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۱۳
74 W تنگستن: 74 W تنگستن
| use | 6.06 nΩm | 48.2 nΩm | 52.8 nΩm | 53.9 nΩm | 54.4 nΩm | 103 nΩm |
| CRC (10-8 Ωm) | 0.606 | 4.82 | 5.28 | 5.39 | 5.44 | 10.3 |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 5.28 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۵
75 Re رنیوم: 75 Re رنیوم
| use |  | 172 nΩm | 193 nΩm |  |  |  |
| CRC (10-8 Ωm) |  | 17.2 |  |  |  |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 19.3 |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۱۸
76 Os اسمیوم: 76 Os اسمیوم
| use |  | 81.2 nΩm |  |  |  |  |
| CRC (10-8 Ωm) |  | 8.1 |  |  |  |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  | 8.12 |  |  |  |  |
WEL (10-8 Ωm): (293 K–298 K) ۸٫۱
77 Ir ایریدیوم: 77 Ir ایریدیوم
| use |  | 47 nΩm | 47.1 nΩm |  |  |  |
| CRC (10-8 Ωm) |  | 4.7 |  |  |  |  |
| LNG (10-8 Ωm) |  |  | 4.71 |  |  |  |